Il6 APERCU SOR LES CANONS RAYÉS ETC. 



acquis par la metallurgie nous font espérer pouvoir un jour fabriquer 

 toutes les bouches à feu en bon acier (puisqu'il est le metal le plus 

 résistant) et à un prix pcu supérieur à ceux en fonte; mais en attendai}! 

 la fonte est encore, sous tous les rapports , le metal à canon le plus 

 convenable, car il sufEt d'observer toutes les condilions susdiles pour s'en 

 assurer un long service et se garantir contre les accidents d'éclatement. 



Batteries cuirassées et system e de fortijìcation de Napoléox I. 



io. La grosse artillerie lant sur terre que sur mer, qu'on placait 

 déjà plus ou inoins a couvert derrière des abris de teri'e, de muraille , 

 de maconnerie et de bois, percés de grandes embrasures à entonnoirs ou 

 des lai'ges sabords, ne lui suflìsent plus. Il lui faut des cuirassements en 

 fer formés de plaques pesant environ cent fois le projectile qui peut les 

 trapper. Il faut restreindre la grandeur des sabords et supprimer les enton- 

 noirs des embi^asures, et à cet efFet il faut réduire celte artillerie pièce et 

 affùt au moindre volume possible, afin de pouvoir la piacer dans le plus 

 petit espace et réduire ainsi la grande dépense des cuirasses et des fortifica- 

 lions, de manière que peu d'hommes suffisent pour le service; conséquem- 

 ment il faut empécher le recul et exécuter le chaigement par la culasse. 



Tel a toujours été le but principal que je me suis propose de réjoindre 

 avec mon système de canons rayés , que j'ai décrits dans mori Mémoire 

 de 1849 ( v °i f ' l> a note 6). Alors on ne voulait pas mème reconnaìtre 

 tous les avantages du chàrgement par la culasse , ni ceux du tir des 

 canons rayés , mais depuis que des expériences multipliées faites par les 



intéressant du còle pratique a la page 181 . « Pendant que l'acier doux subii un grand norobre de 

 » chaudes sans altération influente sur sa résistance, le fer au contraire doux et nerveux, et qui 

 « se forge moins bien parce qu'il s'amollit moins que l'autre, ne peut que perdre en qualilé en. 

 >> passant par les mèmes opéralions, parce que l'oxigène de l'air, ne trouvant plus de carbone 

 » pour lequel il a plus d'affinile, s'altaque au fer lui-mème, l'oxide et l'aigrit ». A la page 184 il 

 ajoute : « Si l'on se reporte aux §§ 8 et 9 dans lesquels je suis enlré dans quelques développe- 

 » ments relativement à l'élasticité de la fonte comparée à celle du fer et de l'acier, on verrà 

 » que j'ai été conduit à exprimer cette opinion que le fer , tei qu'il est connu de nos jours, est 

 » dans un état transiloire du metal qui doit faire place tòt ou tard a un fer oblenu par la fusion 

 » et qui seulement alors offrirà un produit d'une grande homogénéilé dans sa texture et d'une 

 » grande régularité dans sa résistance. J'ai suppose, que cet état final du fer serait celui du metal 

 « pur ou peut-ètre mélange à une substance étrangère dins une très faible proportion. Je cora- 

 li mence à croire , arrivé où j'en suis de cet ouvrage, que l'acier fondu doux et malléable, dont 

 « il vient d'ètre question, est justement le metal qu'il s'agit d'oblenir en fabrication courante pour 

 ii remplacer le fer en tonte circonstance ». 



